183 
Bulletin  physico - mathématique 
1 84 
derselben,  gerade  wie  bei  der  galvanischen  Fällung  des 
Kupfers,  die  Quantität  des  gefällten  Goldes  bestimmen 
kann,  denn  daselbst  wird  ausdrücklich  gesagt  : «das 
einfachste  und  von  den  Praktikern  in  grösserem  Maas- 
stabe auch  gewöhnlich  angewandte  Verfahren  ist  mit 
Gold  - und  Silberanoden  zu  arbeiten  etc.  etc.» 
In  der  hiesigen  galvanoplastischen  Anstalt,  in  welcher 
jährlich  gegen  1000  Pud  (circa  303  Centner)  Kupfer 
gefällt  werden,  sind  im  Laufe  dieses  Jahres  300  Pfund 
Silber  zu  Silberauflösungen  angewandt,  und  gegenwärtig 
befinden  sich  in  der  Anstalt  drei  Behälter  mit  Gold- 
aullosung  : zwei , von  1400  Litre  Rauminhalt  jeder,  wo 
gegen  40  Pfund  Gold  enthalten  sind,  und  der  dritte, 
von  2700  Litre,  enthaltend  auch  gegen  40  Pf.  Gold  *)• 
es  wird  täglich  eine  Fläche  von  sieben  quadr.  Mètres 
(10850,41  quadr.  Zoll)  vergoldet.  Diese  Daten,  glaube 
ich,  berechtigen  mich  zu  behaupten,  dass  eine  galvano- 
plastische  Anstalt  alle  Mittel  anwenden  muss,  um  mit 
mehr  Erfolg  und  übereinstimmend  mit  dem  jetzigen 
Standpunkte  dieses  Industrie- Zweiges  zu  arbeiten. 
Mein  Memoire:  «Leber  die  Bildung-  und  die  Bestand- 
theile  eines  schwarzen  Niederschlags  an  der  Anode,  hei 
der  Zersetzung  des  Kupfervitriols  durch  den  galvanischen 
Strom,»**)  giebt  eine  genügende  Antwort  darauf,  ob  man 
durch  den  Gewichtsverlust  der  Anode  einen  richtigen 
Schluss  über  die  Quantität  des  gefällten  Metalls  machen 
kann,  ohne  darauf  Rücksicht  zu  nehmen,  dass  ein  oft- 
maliges Herausnehmen  der  Anoden  aus  der  Auflösung 
und  Wiegen  derselben,  im  technischen  Sinne,  unmög- 
lich ist.  Die  silbernen  Anoden  bedecken  sich  immer, 
während  der  Arbeit,  mit  Cyan  - und  Chlor-Silber,  über- 
dies löst  sich  an  der  Anode  weniger  Metall  auf,  als  an 
der  Kathode  niedergeschlagen  wird.  Dieselben  Umstände 
finden  auch  statt  wenn  man  mit  Goldanoden  arbeitet, 
denn  auch  hier  bildet  sich  immer  eine  Fällung  von  einer 
O 
noch  nicht  ausgemittellen  Zusammensetzung,  welche  man 
vor  dem  Wiegen  abspülen  musste;  ausserdem  ist  es  nicht 
denkbar,  dass  Gold  ohne  den  geringsten  Silbergehalt  zu 
finden  sey.  Die  Nothwendigkeit,  die  Quantität  des  zur 
\ ergoldung  von  Gegenständen  angewandten  Goldes  genau 
und  schnell  zu  bestimmen,  zw'ang  von  dem  Gebrauch 
der  Goldanoden  abzustehen,  welche,  indem  sie  die 
Arbeiter  m \ ersuchung  bringen,  zugleich  ein  bedeuten- 
des todtes  Capital  bilden,  welches  zur  Goldauflösung 
verwendet,  die  Production  vergrössern  kann.  Das  Ab- 
*) ImVerlaufe  eines  Monats  bleiben  aus  80  Pfund  Gold  noch 
gegen  20  Pfund  in  der  Auflösung. 
**)  Bull.  phys.  math.  V.  p.  570. 
spülen,  Trocknen  und  nachherige  Wiegen  der  Anoden 
würden  die  Arbeiten  unaufhörlich  unterbrechen,  was  in 
einer  gut  organisirten  Anstalt  nicht  statlfinden  darf,  wäh- 
rend dagegen  das  Abnehmen  der  Goldauflösung  zur 
Probe  im  Augenblick  geschehen  ist,  seihst  ohne  den 
weiteren  Gang  der  Vergoldung  zu  stören. 
Oben  wurde  angeführt,  dass  die  Farbe  des  gefällten 
Goldes  mit  Erschöpfung  der  Auflösung  bis  0,1  gramm. 
Gold  in  1 Decilitre,  sich  zu  verändern  anfängt.  Solche 
Auflösungen  und  sogar  schwächere,  z.  B.  von  0,05  oder 
0,03  gramm.  Gold  in  1 Decilitre,  w'erden  in  der  galva- 
noplastischen  Anstalt  zur  ersten  Vergoldung  angewandt, 
sodann  wird  die  schliessliche  \ ergoldung  mit  einer  sein- 
wenig  erschöpften  Auflösung  ausgeführt,  und  hier  gerade 
wird  die  Farbe  der  Vergoldung  erhöhet,  so  w'ie  auch 
die  Dauerhaftigkeit  vermehrt.  Allmählig  häufte  sich  in 
der  Anstalt  sehr  viel  von  so  genannter  verdorbener 
Goldauflösung,  welche  in  gusseisernen  Kesseln  bis  zur 
Trockene  abgedampft  wurde  , und  die  so  erhaltene 
trockene  Masse  in  Tiegeln  geschmolzen.  Das  hierbei 
reducirte  und  geschmolzene  Gold  wurde  nach  dem  Er- 
kalten von  der  Salzmasse  getrennt,  w'elche  zur  grösseren 
Sicherheit,  nach  vorläufiger  Probe,  weiter  behandelt 
wurde,  um  die  letzten  Antheile  des  Metalls,  das  noch 
nachbleiben  könnte,  auszuscheiden. 
Die  Goaks-Eisen-Batterieen,  welche  ich  im  März  1845 
in  einem  Artikel:  «Vorläufige  Anzeige  über  neue  galva- 
nische Batterieen,»  *)  beschrieben  habe,  und  w'elche  bis 
jetzt  ausschliesslich  hei  der  Vergoldung  und  Versilbe- 
rung gebraucht  w-orden  sind,  wirken  eine  ganze  Woche 
ununterbrochen  ; man  ladet  dieselben  gewöhnlich  am 
Montage  auf  die  ganze  Woche.  Den  Tag  über  dienen 
diese  Batterien  zur  Vergoldung  und  Versilberung,  zur 
Nacht  schliesst  man  die  Leitungsdräthe  **)  derselben  mit 
den  erschöpften  Goldauflösungen  von  z.  B.  0,025  gramm. 
Gold  in  1 Decilitre.  Aut  diese  Art  fällte  ich  hei  dem 
vorläufigen  Versuche  mit  2 Paaren , in  Zeit  von  24 
Stunden,  aus  Î Litre  der  verdorbenen  Auflösung,  alles 
darin  enthaltene  Gold,  welches  anfangs  auf  die  Kathode 
niederfiel,  nachher  aber  von  ihr  in  Gestalt  eines  roth- 
schwarzen  Pulvers  abfiel  ; hierbei  fällte  sich  mit  dem 
Golde  zugleich  auch  Eisen  und  Kupfer,  wrelche  sich 
gewöhnlich  in  den  erschöpften  Auflösungen  vorfinden. 
Bull.  phys.  math.  IV,  p.  69. 
**)  An  den  positiven  Pol  hängt  man  in  die  Auflösung  eine 
schmahle  Platinanode,  und  au  den  negativen  wird  eine  Platin- 
anode von  10  bis  13  mal  grösserer  Oberfläche  als  die  Kathode 
ist  angebracht. 
